( 85 ) 

 » Celte masse, dont l'Académie recevra le modèle exact, est tombée, 

 pendant la jonrnée, dans nn champ où plusieurs personnes travaillaient, 

 en effrayant un cheval attelé à une charrue et qui s'enfuit à travers les 

 champs. Le ciel était sans nuages, et l'on entendit un bruit précédé par 

 une lumière livide. 



» La masse a la forme d'un rognon. Le métal étant luisant et presque poli 

 sur plusieurs parties de sa surface est toujours resté dans cet état, quoique 

 exposé à des conditions atmosphériques qui, d'ordinaire, rouillent et ter- 

 nissent le fer. A l'œil nu, la surface a l'apparence de fonte de fer douce; 

 mais le poli de la surface disparaît en maints endroits lorsqu'on l'examine à 

 la loupe. Elle apparaît alors comme réticulée, ce réseau étant formé par les 

 tranchants de minces lamelles de métal, séparées les unes des autres par 

 des matières à demi fondues et en apparence scorifiées. Ces lamelles, sui- 

 vant dans la masse une position inclinée , se coupent à des angles de 

 Go degrés et forment des triangles équilatéraux qui diviseraient la masse 

 en octaèdres réguliers. La photographie ci-jointe d'un dessin montrera 

 mieux ces lignes très-grossies. 



» Ce fer est doux et comme affiné. Coupé et poli, il résiste aux vapeurs 

 ordinaires du laboratoire pendant plusieurs mois. 



» Sur sa surface, la chaleur ou l'acide développe les figures de Wid- 

 manstiitten d'une manière exquise, et avec une beauté qui n'a été égalée que 

 par trois ou quatre fers météoriques connus, comme on le voit sur le spé- 

 cimen joint à celte Note. J'appelle ratlention sur les lignes parallèles déli- 

 cates intérieures, que j'ai fait remarquer, il y a quelques années, comme 

 étant particulières à certains fers. Toutes les figures de Widnianstiitlen ne 

 les contiennent pas, et je les ai désignées sous le nom de marques de La- 

 plianite. 



» Ce fer n'est pas absolument compacte, on y découvre même à l'œil nu 

 de petites cavités, plus visibles à la loupe; mais je n'ai pas encore pu y 

 découvrir de schreibersite, ni à la surface, ni dans l'intérieur. 

 » Son poids spécifique est 7,717, il contient 



Fer 91 > '5 



Nickel 8,01 



Cobalt o,'j2 



Cuivre 0,06 



« Sans trace de soufre et seulement si peu de phosphore, que le phos- 

 phate de magnésie et d'ammoniaque provenant de i gramme de fer n'au- 

 rait représenté qu'une faible fraction de i milligramme de phosphore. Je 



C.R., l8';5, 2' Semestre. (T. LXXXI, ti" 2.) 12 



